vom 20. Juli 1875. 529 



rals gesteigert wurde. Ein Theil des Wassers geht schon bei 

 niederer, ein anderer erst bei hoher Temperatur fort. Kleine 

 Bruchstücke des Minerals, welche anhaltend bei 40° C. getrocknet 

 wurden, verloren durch langfortgesetzte Erwärmung 



bei 70° 1,79 p. C. 



bei 100 bis 110° 3,37 „ 

 bei 150 bis 170 2,11 „ 



bei 200° 3,90 „ 



(zwischen 40° und 200° = 11,17) 

 Die Krystalle hatten noch ihre Klarheit und Durchsichtigkeit 

 bewahrt; das verlorene Wasser wurde von den Krystallen, nach- 

 dem sie 24 Stunden der gewöhnlichen Temperatur in freier Luft 

 ausgesetzt waren, vollständig wieder aufgenommen. Nachdem nun 

 die Substanz wieder anhaltend bei 200° erhitzt war, wurde sie 

 eine halbe Stunde schwachgeglüht, Gewichtsverlust 8,54, die Kry- 

 stalle verloren ihre Durchsichtigkeit und erschienen verändert; das 

 verlorene Wasser wurde nun nicht vollständig wieder aufgenommen. 

 Anhaltend stark geglüht verlor die Substanz wiederum 



1,27 p. C. 

 endlich beim Schmelzen 0,10 p. C. 

 ganzer Glühverlust = 21,08 p. C. 

 Ähnlich verhält sich nach Damour der Phakolith aus Schott- 

 land (s. Des Cloizeaux, Manuel p. 409). Bei 100° verlor dies 

 Mineral 3,7 p. C. Wasser; bei 210° 15,7; bei 290° 18 p. C; bei 

 beginnender Dunkelrothgluht 19,5; bei Dunkelrothgluht 22,2; bei 

 W^dssgluth 22,8. Den Glühverlust der Chabasite vom Dyrefjord 

 (Island) und von Rübendörfel in Böhmen bestimmte Damour, nahe 

 übereinstimmend mit demjenigen der Phakoliths von Leippa, = 22,4. 

 Meine Analyse des australischen Phakolith's ergab: 



Kieselsäure 46,08 Ox. 24,57 



Thonerde 



21,09 



9,85 



Kalk 



5,75 



1,64 



Kali 



1,77 



0,44 



Natron 



4,52 



1,17 



Wasser 



21,08 



. 18,74 



100,29 



